34 INFLUENZA DEI PROCESSI DI DEFORMAZIONE 



Nella torsione del nichel siamo anche per questo riguardo in condizioni mi- 

 gliori, poiché in due serie compiute, dopo la scarica alternata, con forze cre- 

 scenti nei due sensi si ebbero letture nella scala che presentano un notevole 

 accordo nei loro valori assoluti per carichi uguali sui due piatti. 



25. Non sempre lo stato originario coincide col normale, potendone talvolta 

 differire per una casuale deformazione , che stante la sua piccolezza sfugga 

 al nostro occhio , e che basti a rendere diverse le proprietà elastiche dalla 

 sbarra per deformazioni da una parte e dall'altra. In tali casi non è da aspet- 

 tarsi che il nostro metodo di scarica ci porti all' altezza iniziale della mira , 

 poiché con esso si riesce ad eliminare gli effetti residui dovuti a forze positive 

 o negative più piccole in valore assoluto del carico limite da cui si parte nella 

 riduzione a zero. 



Ili è stato facile provare la cosa con un'esperienza. Portata una lastra nello 

 stato normale dopo avere usato lo sforzo massimo di 20 pesi, le si fece acqui- 

 stare con un carico successivo — 12 una deformazione permanente , che spari 

 ricaricando il corpo con -+- 14 ed attuando poi il processo delle alternazioni. 

 Si produsse allora collo stesso carico + 12 la medesima saetta permanente di 

 prima, e rifatta la scarica , a partire però da — 14 , si ebbe risultato identico 

 che nell'altro caso. 



26. Tutto ciò serve a mostrare che lo stato cui si perviene colle alternazioni 

 decrescenti costituisce per lo studio delle proprietà elastiche un punto di par- 

 tenza più sicuro, giacche esso è esente da quelle incertezze che possono affettuare 

 lo stato originario del corpo , e di conseguenza la sua legge di deformazione. 

 Ai medesimi apprezzamenti porterebbe il fatto che delle lastre cimentate quelle 

 che per la natura del processo subito nella prima serie permettono 1' esame 

 della curva caratteristica accennano a leggi diverse , avendosi con talune , e 

 di preferenza colle ricotte , una cedevolezza sempre maggiore coli' aumentare 

 del carico, per altri al contrario prima un aumento e poi una diminuzione del 

 modulo E. Se invece prendiamo le mosse dallo zero di scarica l'uniformità dei 

 risultati pare sia meglio raggiunta nel senso che coi diversi corpi la resistenza 

 alle azioni deformatrici prima cresce e poi diminuisce; ed è a notare che il fatto 

 vale tanto per i carichi positivi quanto per i negativi , onde abbiamo in cia- 

 scuno dei due rami della curva caratteristica un punto d' inflessione dove co- 

 mincia a crescere la cedevolezza del corpo. 



Altro flesso si produce con deformazioni esagerate, quando la sbarra s'incurva 

 di preferenza in prossimità del sostegno; ma quest' ultimo, come fu già osser- 

 vato al parag. 5, dipende dal modo d' agire dai carichi e non dalle proprietà 

 elastiche della sbarra. Uguale ragione non può valere per il primo aumento 

 del modulo, giacché, determinate le variazioni da apportare al valori di A, per 

 riferirci al caso di una forza esercitantesì in direzione perpendicolare alla parte 

 terminale della lastra, si trovarono numeri assai più piccoli di quelli che costi- 

 tuiscono gli scostamenti della le-jg-e di Hooke. 



